150 



reducierenden Ofenatmosphäre erreicht werden, indem 

 dadurch die Schwefelsäure zu Schwefligsäure reduciert 

 und ausgetrieben wird, wie ein Versuch von Seger ge- 

 zeigt hat. Der Grad der durch das Brennen erzielten 

 Sinterung ist ausserdem von grossem Einfluss auf das 

 Entstehen und Verschwinden von Ausschlägen an Back- 

 steinen. Auf ungaren Steinen treten Auswitterungen 

 länger und stärker auf, als an hartgebrannten Ziegeln, 

 weil erstere infolge der leichteren Aufnahme und Ab- 

 gabe des Wassers den Austritt der Salze begünstigen. 



Zum Schluss führe ich die Untersuchungsresultate 

 zweier Auswitterungen an, welche als Beispiel dafür 

 dienen mögen, dass nicht allein die Backsteine, sondern 

 auch der zur Vermauerung dienende Mörtel die haupt- 

 sächlichste Ursache jener Erscheinung sein kann. 



Die betreffenden Ausschläge wurden einer Brücke 

 der Berlin-Hamburger Eisenbahn entnommen, welche 

 ausschliesslich aus Ziegelmauerwerk besteht und in 

 einem Bogen einen kleinen Fluss überspannt. An der 

 Unterseite des Brückenbogens treten rein weisse sehr 

 feste glasurartige Auswitterungen auf, welche das Mauer- 

 werk stellenweise centimeterdick überziehen. Weisse 

 Auswitterungen beobachtete ich ebenfalls am Profil 

 dieser Brücke, welche sich jedoch im Uebrigen wesent- 

 lich von den ersteren unterschieden. Sie sind von 

 lockerer Beschaffenheit und finden sich in geringerer 

 Menge vor. Beide Arten von Auswitterungen habe ich 

 untersucht und folgende Resultate erhalten: 



1. Auswitterung von der Unterseite des 

 Brückenbogens. 



Dieselbe war in Wasser unlöslich, aber fast voll- 

 kommen löslich in Salzsäure. Qualitativ wurde das 

 ausschliessliche Vorhandensein von kohlensaurem Kalk 

 festgestellt. 



a) Unlösliches : 



5 g lufttrockene pulverisierte Substanz ergab in Salzsäure 

 gelöst und filtriert einen Rückstand, welcher nach dem Glühen 

 0,020 g = 0,40o/o betrug. 



b) Glühverlust : 



1 g derselben Substanz ergab nach starkem Glühen im 

 Platintiegel bis zu konstantem Gewicht 0,M8 g Verlust = 44,80/o ; 



